Synthèse du Fer Météorique 17 



sont celles de la fig. 1. Lorsque M. Ch.-Ed. Guillaume' préfère con- 

 sidérer la courbe d'équilibre comme étant située très peu au-dessous de 

 la courbe des états à température ascendante, cette conception peut 

 également être juste, pourvu que le »très peu» ne dépasse pas 10°. 



6. Nouvelle structure Widmans tälten. Des échantillons du fer syn- • 

 thétique ont été portés à 1275" et refroidis comme l'indique la courbe 

 1. de la fig. 8, p. 12. Afin d'empêcher l'oxydation autant que possible, 

 les échantillons ont été enveloppés d'un mélange de copeaux du même 

 alliage et de la magnésie: malheureusement je ne disposais en fait de 

 four électrique que d'un four Heraeus à tube de 20 mm de diamètre 

 intérieur, ce qui nécessitait d'employer des échantillons bien minimes. 

 Malgré que la première partie du recuit, aux hautes températui'es, 

 fût faite aussi vite que je considérais praticable pour donner une re- 

 cristallisation en gros gi"ains, il y a eu une oxydation très considérable. 

 On constate facilement que l'oxydation entre dans le metal en suivant 

 les interstices des anciennes dendrites (fig. 12; 100 diam.; cette prépa- 

 ration provient, cependant, de l'essai 4). Cette oxydation s'est opposée 

 aux résultats voulus — ce qui n'était pas imprévu: elle a donné, étant 

 combinée à un refroidissement excessivement lent, un résultat non 

 cherché et entièrement imprévu: l'apparition d'une structure Widman- 

 stätten fine, il est vrai, mais excessivement caractéristique du fer octaédrique; 

 cette structure (fig. 11 et 12; 1200 diam.) se trouve dans les imrties 

 oxydées. Tous les deux constituants, qui se voient dans ces photo- 

 grammes, sont des produits oxydés; le constituant qui forme la masse 

 est d'un gris très foncé, comme la magnetite; là-dedans se trouvent des 

 lamelles orientées bien plus claires; aucune attaque n'est nécessaire 

 pour les voir. On remarquera la forme souvent curviligne des lamelles, 

 qui se retrouve fréquemment dans les météorites. 



Ceci a beaucoup d'intérêt. D'un côté cela prouve que la pro- 

 duction artificielle d'une structure Widmanstätten très caractéristique 

 n'est pas limitée aux alliages fer-carbone (Osmond, Arnold, Belaiew) 

 ou fer-nickel, elle peut être réahsée par un refroidissement excessive- 

 ment lent d'autres corps cristaUisant dans le même système. - 



' Ch.-Ed. Guillaume, Les applications des aciers au nickel. Paris, Gauthier Villars, 

 190-4, p. 195). 



^ Il y a lieu, cependant, de faire remarquer que MM. Guebtler et Tammann ont trouvé 

 dans les cristaux mixtes du composé Nißi, refroidis lentement, une structure Widmanställen 

 très bien développée (W. Guebtler und G. Tammann, Die Silicide des Nickels. Zeitschr. f. 

 anorg. Chem. 49 (1906), 93; Fig. 7. 



Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. 1. Vol. 2. N. 10. Impr. "12 1910. 3 



